## JURNAL KIMIA MULAWARMAN
Vol 21, No. 1, November 2023 pp. 17-24 https://jurnal.kimia.fmipa.unmul.ac.id/index.php/JKM P-ISSN 1693-5616 E-ISSN 2476-9258

## Modification Of Kaolin Capkala With Benzalkonium Chloride (Bkc) Surfactant And Antibacterial Activity Test Against Escherichia Coli
Jeny Clarita a , Puji Ardiningsih a , Nelly Wahyuni a *
a Jurusan Kimia, FMIPA, Univesitas Tanjungpura, Indonesia * Corresponding Author: nellywahyuni@chemistry.untan.ac.id

## ABSTRACT
A  study  was  conducted  to  determine  the  antibacterial  activity  of  modified benzalkonium chloride (BKC) kaolin Capkala against Escherichia coli ( E. coli ) bacteria. Kaolin modification begins by melting kaolin with sodium hydroxide (NaOH)  and  reacting  using  a  reflux  device.  Furthermore,  the  sample  was reacted  with  BKC  at  a  concentration  variation  of  0,  2.5×10
-3 ;  5×10 -3 ,  and 2.5×10 -2 M for 6 hours with a stirring speed of 150 rpm. The modified kaolin was characterized using Fourier Transformed Infrared (FTIR), and adsorption tests were performed on Cl - . The FTIR spectrum of the modified kaolin showed an  absorption  peak  at  2926.19  cm -1 C-H  symmetrical  from  CH 2, which indicated  the  attachment  of  surfactant  to  the  kaolin.  BKC  modified  kaolin antibacterial activity test using the halo test method. The adsorption test on Cl - and the antibacterial activity test on kaolin and modified kaolin increased with  increasing  BKC  concentration,  namely  3545;  3828.6,  3970.4;  4183.1 mg/L  and  the  inhibitory  diameter  were  2.1±0.14,  3.3±0.14,  4.5±0.14,  and 6±0.14  mm,  respectively.  The  results  showed  that  BKC  can  increase  the antibacterial activity of kaolin
This is an open-access article under the CC – BY-SA license.
Article History Received 2021-09-07 Revised 2023-10-23
Accepted 2023-11-03

## Keywords
Antibacterial Escherichia coli
Kaolin Surfactant Benzalkonium chloride

## 1. Pendahuluan
Kaolin merupakan salah satu contoh adsorben yang berasal dari bahan alam berupa mineral non  logam,  dan  banyak  ditemukan  di  provinsi  Kalimantan  Barat  khususnya  di  kecamatan Capkala kabupaten Bengkayang, yang memiliki potensi kaolin sebesar 180.000.000 ton dengan sebaran  luas  sekitar  1.800  hektar  [1].  Kaolin  memiliki  gugus  hidroksil  yang  menyebabkan kaolin  bermuatan  negatif  yang  berasal  dari  perbandingan  silika  dan  alumina  (Si:Al)  yang perbandingannya lebih kecil daripada muatan positifnya. Muatan inilah yang berpotensi untuk mengikat  kation  yang  dipertukarkan  dari  bahan  atau  molekul  lain,  sehingga  kaolin  banyak dimanfaatkan sebagai adsorben untuk mengadsorpsi kation [2].
Pemanfaatan kaolin telah dikenal sebagai adsorben, filler dalam industri keramik dan kertas, serta  bahan  pembuatan  kosmetik.  Kaolin  diketahui  memiliki  aktivitas  sebagai  antibakteri, namun  muatan  negatif  pada  permukaan  kaolin  menyebabkan  kaolin  cenderung  sulit  untuk berinteraksi  dengan  dinding  sel  bakteri  yang  bermuatan  negatif,  sehingga  pemanfaatannya sebagai  antibakteri  masih  belum  efektif.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  usaha  untuk meningkatkan  aktivitas  antibakteri  kaolin  yaitu  dengan  memodifikasi  kaolin  menggunakan surfaktan kationik yaitu benzalkonium klorida (BKC). Menurut penelitian Ramli [3], kaolin yang termodifikasi  surfaktan  kationik cetylpyridinium  bromide (CPB)  dilaporkan  mempunyai aktivitas  antibakteri  yang  baik  terhadap  bakteri Escherichia  coli  (E.  coli) ,  di  mana  pada konsentrasi  CPB  di  bawah  konsentrasi  kritis  misel  (KKM)  tidak  ada  aktivitas  antibakteri
Vol 21, No. 1, November 2023 pp. 17-24
sedangkan  pada  konsentrasi  CPB  di  atas  KKM  terdapat  aktivitas  antibakterinya  dan  hasil terbaik yaitu pada konsentrasi CPB 4 mM dengan rata-rata diameter zona hambat 1,51 mm.
Modifikasi  kaolin  menggunakan  surfaktan  kationik  BKC  diharapkan  dapat  meningkatkan efisiensi  kaolin  yang  semula  hanya  sebagai  adsorben  kation  dapat  juga  digunakan  sebagai adsorben  anion,  molekul  non  polar  dan  aktivitas  antibakterinya.  Modifikasi  kaolin  dengan surfaktan  BKC  diawali  dengan  preparasi  kaolin  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kereaktivitas  kaolin  sehingga  lebih  mudah  untuk  dimodifikasi  dengan  surfaktan  BKC.  BKC adalah surfaktan kation yang terdiri dari dua bagian  yaitu bagian kepala bermuatan positif dan bersifat hidrofilik sedangkan  bagian  ekor  tidak bermuatan  dan  bersifat  hidrofobik [4]. Di mana kepala surfaktan yang bersifat hidrofilik akan menembus dinding sel bakteri sehingga mengganggu fungsi normalnya dan mengalami kerusakan intraseluler hingga sel bakteri lisis dan mati. Bakteri adalah salah satu mikroorganisme yang tidak mempunyai membran inti sel, mikroorganisme  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  prokariot  dan  berukuran  sangat  kecil (mikroskopik).  Beberapa  jenis  bakteri  dapat  menyebabkan  terjadinya  infeksi  dan  penyakit, salah satu contohnya yaitu bakteri Escherichia coli ( E. coli ).
Kaolin termodifikasi diuji aktivitas antibakterinya terhadap E.coli karena E.coli merupakan salah  satu  contoh  bakteri  yang  umum  dan  sering  ditemukan  di  kehidupan  manusia. E.  coli merupakan  bakteri  yang  berada  di  saluran  pencernaan  bagian  bawah  dan  termasuk  jenis bakteri  gram  negatif  serta  dapat  menjadi  patogen  jika  perkembangannya  di  dalam  tubuh melebihi  batas  normalnya.  Penyakit  yang  umumnya  disebabkan  oleh E.coli adalah  penyakit diare [5]. Keberadaan  bakteri E. coli sering  ditemukan  pada air minum maupun sumber  air minum  [6,7].  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memodifikasi  kaolin  Capkala  dengan  variasi konsentrasi surfaktan BKC dan uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Escherichia coli ( E coli ) menggunakan metode halo test .

## 2. Metodologi

## 2.1. Alat dan Bahan
Alat penelitian yang digunakan antara lain alat-alat gelas yang umum digunakan, inkubator, oven OFA-110-8, shaker, spektrofometri inframerah Perkin Elmer FT-IR Model:Frontier  S/N: 96772 dan tanur Nabertherm GmbH.
Bahan penelitian yang digunakan antara lain akuades, isolat bakteri E.coli , kalium kromat (K 2 CrO 4 ) MERCK, kaolin, natrium hidroksida (NaOH) MERCK, natrium klorida (NaCl) MERCK, nutrient  agar  MERCK,  nutrient  broth  MERCK,perak  nitrat  (AgNO 3 )  MERCK  dan  surfaktan Benzalkonium klorida 80% teknis (BKC).

## 2.2. Prosedur Penelitian

## Preparasi Kaolin
Sampel  kaolin  Capkala  dihaluskan  dan  dicuci  menggunakan  akuades,  kemudian  diambil lapisan atasnya dan dikeringkan dengan panas matahari. Kaolin hasil pengeringan kemudian digerus  dan  disaring  dengan  ayakan  325  mesh.  Kaolin  325  mesh  dipanaskan  menggunakan tanur  pada  suhu  600 o C  selama  4  jam.  Selanjutnya  kaolin  dileburkan  dengan  NaOH  pada perbandingan 1:1 pada suhu 400 o C selama 1jam. Hasil peleburan dilarutkan dengan akuades (10  g  kaolin  /  100mL  air)  dan  didiamkan  selama  24  jam.  Selanjutnya,  direaksikan  secara hidrotermal menggunakan alat refluks selama 6 jam pada suhu 90 o C. Hasil yang diperoleh dicuci menggunakan akuades hingga netral dan dioven selama 2 jam pada suhu 120 o C [8].

## Modifikasi Kaolin dengan Surfaktan
Kaolin  hasil  preparasi  dicuci  menggunakan  akuades  dan  ditambahkan  surfaktan benzalkonium  klorida  dengan  variasi  konsentrasi  2,5×  10 -3 ;  5×10 -3 dan  2,5×10 -2 M  dengan perbandingan 1:5 (padatan : cairan) dan dilakukan pengadukan dengan shaker pada 150 rpm selama 6 jam. Selanjutnya, endapan dicuci menggunakan akuades dan didiamkan di suhu ruang semalaman. Kemudian padatan dikeringkan pada suhu 250 o C [8].
Uji Adsorpsi Kaolin Termodifikasi BKC terhadap Cl -
Vol 21, No. 1, November 2023 pp. 17-24
Kaolin termodifikasi BKC ditimbang sebanyak 0,2 g ke dalam erlenmeyer dan ditambahkan larutan NaCl sebanyak 25 mL. Selanjutnya, dilakukan pengadukan selama 6 jam menggunakan rotary  shaker dengan  kecepatan  100  rpm.  Setelah  itu,  dilakukan  penyaringan  meggunakan kertas saring. Filtrat yang diperoleh dititrasi untuk menentukan kadar Cl - yang mengacu pada SNI.  Filtrat  dipipet  sebanyak  20  mL  dan  ditambahkan  3  tetes  larutan  indikator  K 2 CrO 4 5%. Setelah itu, dititrasi menggunakan larutan baku AgNO 3 sampai titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya endapan merah kecoklatan dari Ag 2 CrO 4 dan dicatat volume AgNO 3 yang digunakan. Selanjutnya dilakukan titrasi terhadap blanko dengan metode yang sama. Kadar Cl - yang teradsorpsi dihitung menggunakan rumus:
Kadar Cl - mg/L =
()
Keterangan : A= Volume larutan baku AgNO 3 untuk titrasi sampel (mL) B= Volume larutan baku AgNO 3 untuk titrasi blanko (mL) N= Normalitas larutan baku AgNO 3 (mgrek/L) V= Volume sampel

## Uji aktivitas antibakteri kaolin termodifikasi BKC
Satu  ose  isolat  bakteri E.coli hasil  peremajaan  disuspensikan  dengan  10  ml  larutan Nutrien broth (NB) dan dishaker selama 24 jam pada 150 rpm. Selanjutnya sebanyak 0,2 mL suspensi bakteri diinokulasikan pada media agar (NA) yang telah memadat, kemudian sampel kaolin termodifikasi BKC sebanyak 0,2 g diletakkan di tengah media agar dan diinkubasi selama 24 jam, dan diamati apakah terbentuk zona hambat atau zona bening di sekitaran sampel kaolin termodifikasi BKC. Prosedur yang sama dilakukan pada kaolin yang tidak dimodifikasi [9,10].

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Preparasi Kaolin
Preparasi  kaolin  bertujuan  untuk  menghilangkan  kotoran-kotoran  pada  permukaan kaolin serta memperoleh kaolin yang memiliki karakter lebih baik sehingga dapat dimodifikasi dengan  surfaktan.  Preparasi  kaolin  termodifikasi  surfaktan  BKC  diawali  dengan  proses kalsinasi kaolin pada suhu 600 0 C menyebabkan kaolin mengalami dehidrasi yaitu pelepasan molekul air pada struktur kaolin membentuk metakaolin Al 2 O 3 .2SiO 2 . Metakaolin adalah bentuk dehidroksi  dari  mineral  kaolinit  tanah.  Berdasarkan  penelitian  Wahyuni  [11],  hasil  analisis kaolin dan metakaolin menggunakan termogravimetri (TGA) menunjukkan bahwa kaolin alam ke metakaolin mengalami dehidroksilasi yaitu sebesar 12,62%. Dehidroksilasi menunjukkan bahwa terjadi reorganisasi dan difusi gugus hidroksil pada permukaan kaolin. Metakaolin lebih reaktif  daripada  kaolin  karena  adanya  gangguan  struktural  berupa  deformasi  silika  dan alumina.  Reaksi  kaolin  menjadi  metakaolin  dapat  dilihat  dari  persamaan  reaksi  (1).  NaOH berperan sebagai mineralizer, yaitu suatu senyawa yang dapat mempercepat proses kristalisasi dengan mengaktivasi Si dan Al pada metakaolin menjadi fase mineral yang mudah larut [12-14].
2Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 2AS 2 i 2 O 7 + 4H 2 O ()

## 3.2. Modifikasi Kaolin dengan Surfaktan
Modifikasi  kaolin  dengan  surfaktan  bertujuan  untuk  mengikat  atau  mengadsorpsi surfaktan pada permukaan kaolin. Adsorpsi surfaktan pada permukaan kaolin terjadi karena adanya reaksi antara muatan positif pada surfaktan dengan muatan negatif pada permukaan kaolin alam. Kaolin termodifikasi dikarakterisasi menggunakan FTIR dan spektrumnya dapat dilihat pada Gambar 1 . Pada Gambar 1 terlihat kaolin alam dan kaolin termodifikasi memiliki perbedaan puncak serapan. Pada kaolin alam, muncul puncak pada bilangan gelombang 3791 cm -1 dan 3651cm -1 yang merupakan gugus OH dari H 2 O pada lembar oktahedral kaolin alam. Selain itu, puncak serapan pada 715 cm -1 kaolin alam mengindikasikan adanya gugus vibrasi
Vol 21, No. 1, November 2023 pp. 17-24
regangan  Si-O  kaolin  alam  [15].  Hasil  dari  preparasi  kaolin  alam  pada  penelitian  ini  tidak terbentuk zeolit sintetis yang dapat dilihat pada hasil karakterisasi FTIR Gambar 3.1 (K1); (K2); (K3) yang tidak menunjukkan karakteristik dari zeolit sintetis. Menurut Haditya [16], spektrum FTIR dari zeolit terletak pada pita serapan 1200-400 cm -1 , seperti puncak serapan 472 cm -1 yang mengindikasikan adanya vibrasi tekuk dari ikatan T-O (T = Si/Al) yang merupakan karakteristik dari  zeolit  sintetis.  Sedangkan  hasil  karakterisasi  FTIR  kaolin  pada  penelitian  ini  tidak menunjukkan daerah serapan dari zeolit sintetis.
Gambar 1. Spektrum IR kaolin alam dan kaolin termodifikasi dengan variasi konsentrasi BKC (K1) 2,5×10 -3 M (K2) 5×10
-3 M dan (K3) 2,5×10 -2 M
Pada Gambar  1 (K1);  (K2);  (K3)  terlihat  adanya  puncak  pada  2926  cm -1 yang  dapat diindikasikan sebagai daerah vibrasi dari C-H pada -CH 2 - dari molekul surfaktan BKC, sehingga dapat  diperkirakan  bahwa  surfaktan  BKC  telah  menempel  pada  permukaan  kaolin  melalui pertukaran  ion  dengan  Na + [15].  Spektrum  IR  kaolin  termodifikasi  surfaktan  pada  variasi konsentrasi tidak menunjukkan perbedaan intensitas transmitan yang signifikan pada bilangan gelombang 2926 cm -1 yang artinya jumlah surfaktan yang terikat pada kaolin secara kualitatif tidak jauh berbeda. Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan yang diperoleh oleh Wahyuni [8], dimana jumlah surfaktan yang terikat pada kaolin dapat teridentifikasi dengan perbedaan intensitas  transmitan  dari  puncak  khas  BKC.  Menurut  Taffarel  dan  Rubio  [17],  variasi konsentrasi surfaktan mempengaruhi bentuk agregat. Dimana pada konsentrasi surfaktan di bawah  KKM  akan  terbentuk  monolayer,  di  mana  kation  pada  bagian  kepala  surfaktan  yang bersifat hidrofilik dapat dipertukarkan dengan kation penyeimbang dari kaolin alam sehingga akan terbentuk monolayer pada permukaan kaolin termodifikasi. Pada konsentrasi surfaktan di atas KKM akan membentuk bilayer, di mana ekor surfaktan yang bersifat hidrofobik saling terhubung  untuk membentuk  bilayer melalui interaksi ekor-ekor sesuai  dengan  konsep like dissolve likes dari dua molekul surfaktan sehingga terbentuk sisi aktif bermuatan positif yang dapat digunakan untuk mengadsorpsi anion.
C-H C=C  C-O
Vol 21, No. 1, November 2023 pp. 17-24

## A B
Gambar 2. Mekanisme pembentukan monolayer (a), mekanisme pembentukan bilayer (b)
Pada  bentuk  bilayer  surfaktan  yang  terikat  lebih  banyak  jika  dibandingkan  bentuk monolayer, sehingga semakin  besar konsentrasi surfaktan maka semakin  banyak sisi  positif yang  dapat  digunakan  untuk  mengadsorpsi  anion.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari  hasil  uji adsorpsi  kaolin  termodifikasi  BKC  terhadap  Cl - yang  dapat  dilihat  pada Gambar  3 yang menunjukkan  bahwa  adsorpsi  Cl - oleh  kaolin  termodifikasi  meningkat  seiring  dengan peningkatan konsentrasi surfaktan yang digunakan untuk memodifikasi kaolin. Adsorpsi terjadi karena  adanya  gaya  elektrostatik  dimana  muatan-muatan  positif  pada  permukaan  kaolin termodifikasi akan berinteraksi dengan muatan negatif dari Cl. Hal ini sesuai dengan Li [18] yang melaporkan bahwa adsorpsi ion bromida memperoleh hasil maksimum pada konsentrasi surfaktan  di  atas  KKM  dan  adsorpsi  dilakukan  oleh  surfaktan  yang  berbentuk  bilayer  pada permukaan  zeolit.  Adsorpsi  dipengaruhi  oleh  jumlah  dan  bentuk  agregat  surfaktan  yang terbentuk [19,20].
Gambar 3. Adsorpsi Cl - pada kaolin termodifikasi dengan variasi konsentrasi surfaktan.
Keterangan:
a. K : kaolin alam
b. K1 : kaolin termodifikasi surfaktan 2,5×10 -3 M c. K2 : kaolin termodifikasi surfaktan 5×10 -3 M
d. K3 : kaolin termodifikasi surfaktan 2,5×10 -2 M

## 3.3. Uji Aktivitas Antibakteri
Uji  aktivitas  antibakteri  kaolin  termodifikasi  bertujuan  untuk  melihat  ada  tidaknya aktivitas  antibakteri  pada  kaolin  termodifikasi  BKC.  Uji  aktivitas  antibakteri  kaolin termodifikasi dan kaolin murni dilakukan terhadap bakteri E.coli dengan menggunakan metode halo test , yang merujuk pada penelitian [9,16,21]. Metode halo test adalah salah satu metode uji aktivitas antibakteri secara kualitatif dan dikhususkan untuk sampel padatan yang tidak dapat larut seperti kaolin [10]. Hasil uji aktivitas antibakteri kaolin termodifikasi dapat dilihat pada Gambar 4 dan diameter zona bening yang terbentuk dapat dilihat pada Tabel 1 .
3545 3828.6 3970.4 4183.1 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 K K1 K2 K3 C l - y an g te rad so rp si (mg /L ) Adsorben
Vol 21, No. 1, November 2023 pp. 17-24
Gambar 4. Hasil uji antibakteri kaolin alam dan kaolin termodifikasi BKC (A) hasil uji antibakteri terhadap kaolin murni; (B) hasil uji antibakteri terhadap kaolin termodifikasi surfaktan konsentrasi 2,5×10 -3 M; (C) hasil uji antibakteri terhadap kaolin termodifikasi surfaktan konsentrasi 5×10 -3 M dan (D) hasil uji antibakteri terhadap kaolin termodifikasi surfaktan konsentrasi 2,5×10 -2 M
Hasil pada Gambar 4 menunjukkan bahwa, kaolin alam memiliki diameter zona bening yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kaolin yang telah dimodifikasi, hal ini dikarenakan kaolin memiliki  gugus  hidroksil  yang  menyebabkan  kaolin  memiliki  muatan  negatif  sehingga  lebih sulit  untuk  berinteraksi  dengan  bakteri  yang  juga  memiliki  muatan  negatif  pada  bagian intraselulernya  [22].  Aktivitas  antibakteri  dari  kaolin  ini  terjadi  karena  adanya  tarikan elektrostatik, tarikan ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara dinding sel bakteri yang bermuatan  negatif  dengan  kation  pada  permukaan  kaolin.  Daya  tarik  pada  permukaan  ini menyebabkan  terganggunya  penyerapan  nutrisi  metabolik  bakteri  dan  menyebabkan  sel bakteri lisis dan mati [16,23]. Hasil uji aktivitas antibakteri pada kaolin termodifikasi meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi surfaktan BKC, hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh He[21] dan Ramli [3], menyatakan bahwa dengan bertambahnya jumlah surfaktan untuk modifikasi kaolin akan menghasilkan zona hambat yang lebih besar. Aktivitas antibakteri pada kaolin termodifikasi BKC terjadi ketika pada permukaan kaolin yang sudah mengikat  surfaktan,  kepala  surfaktan  yang  bersifat  hidrofilik  akan  menembus  dinding  sel bakteri sehingga mengganggu fungsi normalnya dan mengalami kerusakan intraseluler hingga sel bakteri lisis dan mati [24].
Tabel 1. Nilai rata-rata diameter zona hambat kaolin alam dan kaolin termodifikasi BKC terhadap bakteri E.coli No Sampel Rata-rata diameter zona bening ±  SD (mm) A. Kaolin alam 2,1 ± 0,14 a B. Kaolin termodifikasi BKC  2,5×10 -3 M 3,3 ± 0,14 b C. Kaolin termodifikasi  BKC  5×10 -3 M 4,5 ± 0,14 c D. Kaolin termodifikasi BKC  2,5×10 -2 M 6 ± 0,14 d
Keterangan: ( a-d ) menyatakan berbeda signifikan (p<0,05)

## 4. Conclusion
Berdasarkan hasil karakterisasi dengan FTIR dapat disimpulkan bahwa surfaktan BKC telah menempel pada permukaan kaolin dengan adanya puncak pada bilangan gelombang 2926 cm -1
Vol 21, No. 1, November 2023 pp. 17-24
yang  dapat  dilihat  pada gambar  1 ,  diindikasikan  sebagai  gugus  CH  dari  BKC.  Konsentrasi optimum untuk adsorpsi Cl - dan aktivitas antibakteri yaitu pada konsentrasi 2,5×10 -2 M, dengan Cl - yang teradsorpsi sebesar 2,5×10 -2 M dan diameter zona hambat sebesar 6±0,14  mm

## References
[1] S.  K.  Zulfikar,  and  D.  Turdjaja, “ Eksplorasi  Umum  Endapan  Ballclay  di  Kabupaten  Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat ,” Proceeding Pemaparan Hasil Kegiatan Lapangan dan Non Lapangan PSG Tahun 2007 , vol. 2 pp. 6-12, 2007.
[2] A. Putra, N. Lestari, and H. Meilina, “P enyerapan Ion Timbal dalam Air dengan Menggunakan Kaolin Termodifikasi-Surfaktan sebagai Media Penyerapan ,” Jurnal Biopropal Indstri , vol. 6, no. 2, pp. 81- 87, 2015.
[3] N. I. Ramli, N. A. N. N. Malek, S. A. M.  Hanim, M. M. Salim, N. S. S. M. Saad, and S. Hamdan, “ Zeta Potential Analysis: Effect of CPB-Kaolinite to the Growth of Bacteria ” in Proc. of 2nd International Science Postgraduate Conference (ISPC2014) , Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, 2014, pp. 1-8. [Online]. Available: https://core.ac.uk/download/pdf/83531738.pdf
[4] N. A. Falk, “Surfactants as antimicrobials: A brief overview of microbial interfacial chemistry and surfactant antimicrobial activity,” Journal of Surfactants and Detergents , vol. 22, no. 5, pp. 1119 – 1127, 2019. doi: 10.1002/jsde.12293
[5] L.  Febrina,  I.  D.  Riris,  and  S.  Silaban, “U ji  Aktivitas  Antibakteri  Terhadap Escherichia  coli dan Antioksidan dari Ekstrak Air Tumbuhan Binara ( Artemisia vulgaris L .) ,” Jurnal Pendidikan Kimia , vol. 9, no. 2, pp. 311-317, 2017.
[6] I. N. K. Besung, I. P. Y. P. Putra, and I. G. K. Suarjana, “ Total Bakteri pada Air Minum di Peternakan Ayam  Pedaging  Desa  Mengesta  Kecamatan  Penebel  Kabupaten  Tabanan ,” Buletin  Veteriner Udayana , vol. 9, no. 2, pp. 145-149, 2017
[7] E. H. Lusandika, I. G. K. Suarjana, and I. K. Suada, “ Kualitas Air Peternakan Ayam Broiler Ditinjau dari Jumlah Bakteri Coliform dan Escherichia coli ,” Buletin Veteriner Udayana , vol.9, no. 1, pp. 81-86, 2017
[8] N.  Wahyuni, “ Modifikasi  Kaolin  dengan  Surfaktan  Benzalkonium  Klorida  dan  Karakterisasinya Menggunakan Spektrofotometer Infra Merah ,” Sains dan Terapan Kimia , vol. 4, no. 1, pp. 1-14, 2010
[9] T. Ishida, “Bacteriolyses of bacterial cell walls by Cu(ii) and zn(ii) ions based on antibacterial results of  dilution  medium  method  and  halo  antibacterial  test,” Journal  of  Advanced  Research  in Biotechnology , vol. 2, no. 2, pp. 1 – 12, 2017. doi: 10.15226/2475-4714/2/2/00120
[10] J. Zhang, Q. Tang, W. Chen, H. Sun, Q. Ou, and Y. Wen “An improved halo method for evaluating the antibacterial activity of leather,” Leather and Footwear Journal , vol. 20, no. 3, pp. 229 – 236, 2020. doi: 10.24264/lfj.20.3.2
[11] N. Wahyuni, G. Zissis, and Z. Mouloungui, “Characterization of acid sites on modified kaolinite by FTIR  spectra  of  pyridine  adsorbed,” AIP  Conference  Proceedings ,  vol.  2026,  no.  1,  2018. doi: 10.1063/1.5065002
[12] T.  W.  Manurung,  Sunardi  and  U .  Irawati  ” Kajian  Pengaruh  Konsentrasi  NaOH  terhadap  Karakter Zeolit Sintetik dari Kaolin Lokal dari Kalimantan Selatan ,” Jurnal Sains dan Terapan Kimia , vol. 5, no. 1, pp. 76-83, 2011.
[13] A. Setiadi, Jumaeri, and N.  Widiarti, “ Sintesis Zeolit dengan Kandungan Si/Al Rendah dari Kaolin Menggunakan Metode Peleburan dan Hidrotermal, ” Indonesian Journal of Chemical Science , Vol. 5, no. 3, pp.164-168, 2016.
[14] L. Trivana, S. Sugiarti, and E. Rohaeti, “Synthesis of zeolite and composite of zeolite/TIO2 from kaolin and its application to adsorption- photodegradation of Methilen Blue,” ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia , vol. 11, no. 2, pp. 147 – 162, 2016. doi: 10.20961/alchemy.11.2.722.147-162
[15] P. H. Syaifie, A. Taufiq,  I. Solihat, and G. A. P. K. Wardhani, “ Sintesis, Karakterisasi dan Aplikasi Zeolit Berbahan  Dasar  Kaolin  dan  Abu  Sekam  Padi  untuk  Adsorpsi  Logam  Tembaga  dan  Krom  dalam Limbah Cair Industri Pelapisan Logam ,” Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik , vol. 9, no. 1, pp. 17-24, 2019. doi: 10.37209/jtbbt.v9i1.129
Vol 21, No. 1, November 2023 pp. 17-24
[16] E. B. Haditya, Jumaeri, and T. Sulistyaningsih, “ Penggunaan Zeolit A Termodifikasi HDTMA sebagai Slow Release Urea Fertilizer ,” Indonesian Journal of Chemical Science , vol. 9, no. 1, pp. 31-36, 2020.
[17] S. R. Taffarel and J. Rubio, “Adsorption of sodium dodecyl benzene sulfonate from aqueous solution using a modified natural zeolite with CTAB,” Minerals Engineering , vol. 23, no. 10, pp. 771 – 779, 2010. doi: 10.1016/j.mineng.2010.05.018
[18] Z. Li, “Removal of cationic surfactants from water using clinoptilolite zeolite,” From Zeolites to Porous MOF Materials  - The 40th Anniversary of International Zeolite Conference, Proceedings of the 15th International  Zeolite  Conference ,  vol.  170,  pp.  2098 – 2103,  2007.  doi: 10.1016/s0167- 2991(07)81105-0
[19] S. Y. Lee and S. J. Kim, “Adsorption of naphthalene by HDTMA modified kaolinite and Halloysite,” Applied Clay Science , vol. 22, no. 1 – 2, pp. 55 – 63, 2002. doi: 10.1016/s0169-1317(02)00113-8
[20] A. Putra, R. Syahyadi, and S. M. Utami, “ Penurunan Kadar Logam Dan Senyawa Organik Pada Air Gambut Menggunankan Adsorben Modifikasi Kaolin Surfakatan ,” in Proceeding Seminar Nasional . Politeknik  Negeri  Lhokseumawe,  Bandar  Aceh,  2018,  vol.  2,  No.  1.  [Online]  Available: http://e- jurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/757
[21] H.  He,  D.  Yang,  P.  Yuan,  W.  Shen,  and  R.  L.  Frost,  “A  novel  organoclay  with  antibacterial  activity prepared from montmorillonite and Chlorhexidini Acetas,” Journal of Colloid and Interface Science , vol. 297, no. 1, pp. 235 – 243, 2006. doi: 10.1016/j.jcis.2005.10.031
[22] M. E. Parolo, L. G. Fernández, I.  Zajonkovsky, M. P. Sánchez, and M. Baschini, “ Antibacterial Activity of Materials Synthesized from Clay Minerals ,” Science Against Microbial Pathogens: Communicating Current  Research  and  Technological  Advances ,  vol.  1  pp.  144-151,  2011.  [Online].  Available: http://davidlu.net/144-151.pdf?G=736&ln=jp
[23] F. B. Karel, A. S. Koparal, and E. Kaynak, “Development of silver ion doped antibacterial clays and investigation  of  their  antibacterial  activity,” Advances  in  Materials  Science  and  Engineering ,  vol. 2015, pp. 1 – 6, 2015. doi:10.1155/2015/409078
[24] G.  Özdemir,  S.  Yapar,  and  M.  H.  Limoncu,  “Preparation  of  cetylpyridinium  montmorillonite  for antibacterial  applications,” Applied  Clay  Science ,  vol.  72,  pp.  201 – 205,  2013. doi: 10.1016/j.clay.2013.01.010